252 



Wasser 



Organische gerbende Substanzen 



Organische Nichtgerbstoffe 



Extrakt-Asche 



Unlösliches 



I 



"1 



10 



14,50 



34,24 



6,49 



1,70 



43,07 



100,00 

 42,43 



II 



/o 



14,50 



26,86 



5,92 



3,95 



48,77 



100,00 

 36,73 



III 



10 



14,50 

 38,62 

 13,54 

 2,20 

 31,14 



100,00 

 54,36 



IV 



/o 



14,50 



45,65 



7,12 



1,68 



31,05 



100,00 

 54,45 



Die hier aufgeführten Zahlen zeigen, dass die GerbstofFgehalte der 

 vier Muster, mit Ausnahme von II, höher sind, als die früher unter- 

 suchten Mangroven-Rinden ; besonders zeichnen sich die afrikanischen 

 Rinden durch einen ausserordentlich hohen Gerbstoffgehalt aus, welcher 

 bei den übrigen Gerbmaterialien nur von den besten Qualitäten Mimosen- 

 rinde, Dividivi und Algarobilla, ganz ausnahmsweise von Myrobalanen 

 erreicht wird. Durch diese zwei Analysen ist natürlich noch nicht der 

 Beweis erbracht, dass die afrikanischen Rinden immer einen so hohen 

 Gerbstoffgehalt besitzen. Bei einer mit der Rinde von Witoland vor- 

 genommenen Untersuchung über die Höhe des bei verschiedenen Tem- 

 peraturen sich lösenden Gerbstoffes ergab sich, dass schon bei einer 

 Temperatur von 20^ C 41,57 % organische gerbende Substanzen gelöst 

 wurden; es bestätigte sich weiter das von Parker und Procter ge- 

 wonnene Resultat, dass die meisten Gerbmaterialien, entgegen der bis- 

 herigen Ansicht, sich bereits bei Temperaturen, welche unter 100*^ 

 liegen, vollständig auslaugen lassen, und dass höhere Hitzegrade oft 

 schon zersetzend auf den Gerbstoff wirken. Bei Maugroven-Rinde lag 

 nach den Ergebnissen der beiden genannten Autoren die günstigste 

 Extraktionstemperatur bei 80 — 90". Hier bei der von Witoland 

 kommenden Rinde ergab sich bei den Temperaturen von 60"^, 80° und 

 100° die fast ganz gleiche Menge von Gerbstoff, nämlich 45,54 %, 

 45,69 7o UD<3 45,65 %. 



Die Mangroven-Rinde entspricht also hinsichtlich des Gerbstoff- 

 gehaltes und der Löslichkeit des Gerbstoffes durchaus den Anforderungen, 

 die man an ein gutes Gerbmaterial stellt. Nun verleiht aber die Rinde 

 dem Leder eine rote bis rotbraune Farbe, die derjenigen des mit 

 Hemlock-Rinde gegerbten Leders ähnelt. Diese rote Farbe ist auf dem 

 deutschen Markte nicht erwünscht, und die so gefärbten Leder erzielen 

 einen verhältnismässig niedrigen Preis. Es wird also die Mangroven- 

 Rinde trotz ihres hohen Gerbstoffgehaltes nur dann Aussicht anf all- 

 gemeine Verwendung in der Gerberei haben, wenn sie noch wohlfeiler 

 zu haben ist, als unsere billigsten Materialien, oder wenn sie mit anderen 



